( 687 ) 
donné un résultat très-satisfaisant. Les lessives alcalines seraient d’un usage 
bien moins commode. 
» Quand le fer est débarrassé du cuivre à l’aide de l’ammoniaque, il 
présente une surface intéressante à étudier et essentiellement différente 
des figures de Widmanstætten, que, pour simplifier, nous désignerons sous 
le nom de réseau de départ. On y voit d’abord le phosphure ou schreiber- 
site, sous forme de très-longues aiguilles parallèles, que l’on distingue au vif 
éclat qu’elles ont conservé. Il est même à remarquer qu’elles sont incompa- 
rablement plus nettes que celles qu’on rend visibles au moyen du procédé 
ordinaire, par la simple action de l'acide. Autour de la plupart de ces 
aiguilles reparaît l’auréole déjà signalée, et qui se montre alors comme un 
métal plus blanc que le reste de la masse et plus profondément attaqué. 
Quant à la masse générale, elle a pris un grain fin qui lui donne une teinte 
légèrement grisâtre, | | 
» Les auréoles qui viennent d’être signalées sont dignes de fixer l’atten- 
tion. Elles paraissent correspondre à une constitution chimique différente 
de celle du reste de la masse, ou tout au moins à un état physique différent. 
La difficulté d'isoler complétement la matière qui les constitue n’a pas 
permis Jusqu'ici d’en faire l'analyse. 
» Il est encore un autre moyen de rendre ces auréoles visibles. 11 faut 
arrêter l'opération du cuivrage aussitôt que ces auréoles apparaissent autour 
des aiguilles cuivrées, et s’empresser de laver à grande eau pour enlever 
le sel cuivrique en excès. Dans ce cas, toutes les auréoles qui entourent les 
aiguilles de phosphure se dessinent encore plus clairement, à cause de leur 
couleur rouge de cuivre, toute différente de celle de la masse qui a con- 
servé la couleur du fer. ; 
» Quand on opère de cette manière, un frottement peu énergique peut 
suffire pour enlever le cuivre déposé sur les aiguilles de phosphure sans 
détériorer les anneaux qui les entourent. Les aiguilles apparaissent alors 
en blanc, au milieu des anneaux de cuivre, dont la limite intérieure se 
Montre avec la plus grande régularité. 
» L'adhérence du cuivre sur le phosphure n’est aussi faible qu’à la con- 
dition que le dépôt soit excessivement mince. Si ce dépôt est épais, c’est 
précisément le contraire qu'on observe ; en effet, en opérant avec précau- 
tion le lavage à l’ammoniaque, on arrive à dégager le réseau de départ qui, 
„avec une netteté parfaite, se dessine en cuivre sur un fond de fer. 
» Ces divers résultats ont été fournis également par le fer de Charcas et 
C. R., 1867, 1° Semestre. (T, LXIV, N° 13.) 91 
